432 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



les valeurs de a ne sont qu'approximatives, de plus, la 

 section était de 0,283 mm'. 



Ce qui m'importait principalement c'était de déterminer 

 les valeurs de la perméabilité pour le champ 50, A la 

 température du laboratoire, 20° environ, cet acier est 

 très peu magnétique, comme l'ont montré dix séries 

 d'expériences. 



J'ai chauffé doucement aux températures de 30 à 35°, 

 l'alliage était encore magnétique. Le chauffage a été 

 poussé à 42°, température à laquelle l'acier n'était plus 

 magnétique. 



Cet échantillon a également été porté à basse tempéra- 

 ture. Dans un mélange de glace et de sel ( — 18° environ), 

 les résultats obtenus montrent que la perméabilité 

 augmente quand la température s'abaisse. 



8. — Alliage 26 pour 100 nickel. 



A 20° cet alliage n'a pas donné trace de magnétisme. 

 Etudié jusqu'à 250", la perméabilité n'a pas cessé d'être 

 égale à l'unité. 



Tout l'appareil a été ensuite mis à — 18°, et aban- 

 donné à celte température pendant cinq heures. Etudié 

 ensuite, l'alliage n'a pas donné trace de magnétisme. 

 Pour le rendre ma(;nétique, il eut fallut le refroidir beau- 

 coup plus, dans ces conditions M. Guillaume l'a trouvé 

 assez fortement aimanlable. 



Le 26 est donc un alliage réversible, qui offre quelques 

 traces d'irréversibilité. 



